des boucheaà feu en fonte et en bronze, etc. 517 



Produits qui résultent des deux manières d'être du carbone 

 dans la fonte. 



La fonte blanche est celle dont le carbone est à l'état de combinai- 

 son chimique. Dans la fonte grise une partie seulement du car- 

 bone est combinée taudis que l'autre partie reste à l'état de carbone 

 libre. 



Le mélange de la fonte blanche avec la fonte grise constitue une 

 espèce intermédiaire , la fonte Iruitée. 



Caractères généraux de la fonte blanche. 



La fonte blanche est d'une couleur blanchâtre, quelquefois ar- 

 gentine : elle a un éclat métallique : elle est élastique , sonore , cas- 

 sante et extrêmement dure. Sa densité est plus grande que celle de la 

 fonle grise et moindre que celle du fer forgé et de l'acier. On conçoit 

 cependant que la fonte blanche obtenue par la trempe de la fonte 

 grise ait moins de densité que cette dernière. 



Caractères généraux de la fonte grise. 



La fonte grise est d'une couleur gris de fer, plus ou moins claire 

 ou foncée : elle est douce, facile à tailler, à limer et à forer; sa 

 cassure est grenue à grains plus ou moins fins et cristallins. En gé- 

 néral , plus la fonte grise contient de carbone libre et plus sa cou- 

 leur est foncée, plus les grains en sont gros et miroitans. 



Les gros grains afl'ecient une forme qui se rapproche plus »u 

 moins parfaitement de la forme cubique ; à dose égale de carbone, 

 la fonte grise renfermant moins de carbone combiné que la fonte 

 blanche , elle se rapproche davantage du fer pur. Les proportions 

 relatives de graphite et de carbone combiné sont plus importantes 

 à considérer que la quantité absolue de carbone. La fonte grise con- 

 tient environ •/, à 1 p. "jo de carbone combiné et 2 à 3 p. % de 

 carbone libre. 



La fonte grise est moins dure , moins élastique et moins sonore 

 que la fonte blanche: elle en diffère d'autant plus que sa couleur est 

 plus foncée. En général, quand la fonte n'est pas grise à l'excès, 

 elle est plus tenace que la fonte blanche. 



Caractères des fontes traitées, 



La fonle truiiée présente à sa cassure un mélange de particules de 



